## ADSORPSI ZAT WARNA METILEN BIRU DENGAN KARBON AKTIF DARI KULIT DURIAN MENGGUNAKAN KOH DAN NaOH SEBAGAI AKTIVATOR

## METHYLENE BLUE ADSORPTION BY DURIAN SHELL ACTIVATED CARBON USING KOH AND NaOH AS AN ACTIVATOR
Farida Hanum*, Rikardo Jgst Gultom, Maradona Simanjuntak Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Almamater Kampus USU Medan, 20155 Indonesia
Email : ida_hanum78@yahoo.co.id

## Abstrak
Durian  merupakan  tanaman  daerah  tropis,  sehingga  dapat  tumbuh  baik  di  Indonesia.  Sebanyak 60-75%  bagian  dari  durian  berupa  kulit.  Kulit  durian  bisa  menjadi  alternatif  karbon  aktif  yang potensial karena kulit durian  mengandung karbon yang cukup tinggi yaitu 57,42%. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  kontak  dan  kecepatan  pengadukan  terhadap  daya adsorpsi karbon aktif dari kulit durian dengan aktivator KOH dan NaOH. Analisa FTIR (Fourier Transform  Infra  Red)  menunjukkan  proses  aktivasi  mempengaruhi  intensitas  serapan  di  daerah panjang  gelombang  dan  mengakibatkan  terbentuknya  pita  C=C  aromatik,  sehingga  sifat  karbon aktif    tersebut  menjadi  lebih  polar  dibandingkan  dengan  kondisi  awalnya.  Analisa  dilakukan dengan  menggunakan  alat  Spektrofotometer  UV-Vis  untuk  mengetahui  nilai  absorbansi  dan konsentrasi  akhir  dari  tiap  variasi  waktu  kontak  dan  kecepatan  pengadukan.  Hasil  penelitian menunjukkan kapasitas adsorpsi maksimum dengan aktivator KOH dan NaOH berturut-turut pada kecepatan pengadukan 150 rpm dan waktu kontak 90 menit yaitu sebesar 3,92 mg/g dan 3,8 mg/g. Luas permukaan maksimum  yang diperoleh dengan aktivasi KOH dan NaOH berturut-turut pada kecepatan  pengadukan  130  rpm  dan  waktu  kontak  120  menit  yaitu  sebesar    1785,263    m 2 /g  dan 1730,332  m 2 /g.  Luas  permukaan  maksimum  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  telah  memenuhi standar  baku  luas  permukaan  adsorben  komersial  yaitu  800-1800  m 2 /g.  Pemodelan  pseudo  orde dua menyajikan data adsorpsi lebih presentatif terhadap data laju adsorpsi penelitian, persamaan orde dua didasarkan pada asumsi bahwa  adsopsi melibatkan  proses kimia.
Kata kunci: FTIR, kulit durian, kapasitas adsopsi, luas permukaan, Spektrofotometer UV-Vis

## Abstract
Durian is a kind of tropical fruits which can grow well in Indonesia. Durian is containing 60-75% shell. Durian shell could be a potential alternative to activated carbon because it contains 57.42% carbon.  The  aim  of  this  research  is  to  know  the  effect  of  contact  time  and    stirring  speed  to activated carbon adsorption capacity from durian shell with KOH and NaOH as activators. FTIR (Fourier  Transform  Infra  Red)  analysis  showed  the  activation  process  effects  on    absorption intensity  wavelength region and resulted in formation of C = C aromatic tape, so that the nature of the  charcoal  becomes  more  polar  compared  with  the  initial  condition.  Analysis  using spectrophotometer UV-Vis to determine  absorbance and  final concentration of each variation of contact time and stirring speed. The results showed that the maximum adsorption capacity obtained by activation of KOH and NaOH on stirring speed of 150 rpm and a contact time of 90 minutes is equal to 3.92 mg / g and 3.8 mg / g respectively. The maximum surface area obtained by activation of KOH and NaOH during the stirring speed 130 rpm and a contact time of 120 minutes is equal to 1785.263 m2 / g and 1730.332 m2 / g respectively. The maximum surface area obtained from this research  has  met  the  standards  of  commercial  activated  carbon  surface  area  was  between  800- 1800  m 2 /  g.  Modeling  pseudo  second  order  presents  a  more  representative  adsorption  data,  a second order equation is based on the assumption that adsorption step is chemosorption.
Keywords: FTIR, durian shell, adsorption capacity, surface area, spectrophotometer UV-Vis

## Pendahuluan
Sumatera    Utara  merupakan    penghasil buah    durian    terbesar  di    Indonesia.    Produksi durian    di  Sumatera    Utara    sebesar    579,471 ton  pertahun.  Dari    satu    buah    durian    57% adalah  kulit,    sehingga    di      khawatirkan menjadi sampah  jika  tidak  dimanfaatkan [12]. Kulit durian bisa menjadi alternatif karbon aktif yang potensial karena  kulit durian  mengandung
karbon  yang  cukup  tinggi  yaitu  57,42  %. Kandungan    daging    buah    durian  merupakan 20-35%  dari  berat  buah,  sedangkan  bijinya  5- 15%, sisanya berupa kulit  60-75% [12].
Tabel 1 menunjukkan komposisi kimia dari kulit durian [8].
Tabel 1.  Komposisi Kimia Kulit Durian .

## Teori
Secara  umum  adsorpsi  dapat  diartikan sebagai  peristiwa  fisika  pada  permukaan  suatu bahan,  yang  tergantung  dari  spesifikasi  antara adsorben  dengan  zat  yang  diserap  (adsorbat). Adsorpsi yang terjadi pada permukaan adsorben dapat  bersifat  adsorpsi  fisika  (adsorpsi  Van  der Waals)  atau  adsorpsi  kimia  ( chemisorption ). Adsorpsi  fisik  terjadi  akibat  adanya  perbedaan energi  atau  gaya  tarik  bermuatan  listrik  (gaya van der Walls) [7].
Kinetika adsorpsi
merupakan laju penyerapan  suatu  fluida  oleh  adsorben  dalam jangka  waktu  tertentu.  Untuk  menyelidiki proses adsorpsi logam berat, model kinetik yang berbeda  digunakan  untuk  menggambarkan tingkat  penyerapan  adsorbat  pada  adsorben. Pada  berbagai  penelitian,  data  kinetika  adsorsi diperoleh  secara  empiris  dengan  menggunakan model persamaan orde satu, persamaan orde dua dan model Elovich. Tujuannya untuk mempelajari  kinetika  adsorpsi  dan  menemukan model terbaik yang cocok untuk data eksperimen [8].

## Metodologi Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kulit  durian,  metilen  biru,  aquadest, larutan  KOH,  larutan  NaOH.  Peralatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi Spektrofotometer UV-Vis, FTIR ( Fourier Transform  Infra  Red) , oven,  furnace, ayakan, desikator, shaker ,  kertas  saring whatman 42, beaker  glass, batang  pengaduk,  corong  gelas, pipet tetes, stopwatch.
Pembuatan  Karbon  aktif  kulit  durian pertama  dilakukan  dengan  cara  membersihkan kulit durian dari kotoran yang terikut, kemudian dipotong-potong  hingga  ukurannya  sebesar  3x3 cm.  Kulit  durian  kemudian  digiling  menjadi serbuk  dengan  ball  mill,  serbuk  kulit  durian direndam  dalam  larutan  KOH  2  %  kemudian diaduk  dan  dijaga  dengan  suhu  larutan  85 o C selama  1  jam.  Serbuk  kulit  durian  kemudian dikeringkan  selama  24  jam  pada  suhu  60 o C. Serbuk kulit durian diayak dengan ayakan yang berukuran  50  -  60  mesh,  .hasil  ayakan  yang lolos dipanaskan pada suhu 600 o C menggunakan furnace selama 2 jam, setelah  itu
hasil  pemanasan  disimpan  dalam  desikator selama 24 jam.
Penentuan  gugus  fungsi  kulit  durian dilakukan  dengan  perangkat  alat  uji  FTIR. Penentuan  Luas  Permukaan  Karbon  aktif  dan Kapasitas  Adsorpsi  Karbon  aktif  dilakukan dengan cara: sebanyak 0,5 g sampel serbuk kulit durian dengan waktu aktivasi 1 jam ukuran 50 - 60  mesh  kemudian  ditambahkan  ke  dalam  100 ml  larutan  metilen  biru  30  ppm.  Kemudian larutan  tersebut  diaduk  dengan shaker dengan kecepatan pengadukan 90 rpm selama 30 menit.
Hasil pengadukan
disaring dengan menggunakan  kertas  saring.  Kemudian  diukur nilai adsorbansi filtratnya dengan menggunakan
Spektrofotometer  UV-Vis.  Hasil  pengukuran akan berupa konsentrasi metilen biru. Banyaknya  metilen  biru  yang  terjerap  oleh setiap  g  sampel  dapat  dihitung  dengan  rumus persamaan kapasitas adsorpsi:
Wads = x V x …………….. (1)
Keterangan : W ads =   berat metilen biru  yang (mg/g)
B      =   berat sampel yang digunakan (g)
C 1 =    konsentrasi larutan metilen biru awal
(ppm)
C 2 =    konsentrasi larutan metilen biru akhir (ppm)
V      =   volume larutan metilen biru yang digunakan (ml)
Berat  teradsorpsi  maksimum  dimasukkan  ke dalam  persamaan  sehingga  didapatkan  luas permukaan karbon aktif:
…………………………(2)
Keterangan:
S =  luas permukaan karbon aktif (m 2 /g) N =  bil. Avogrado (6,022 x 1023mol -1 ) Xm  =  berat adsorbat teradsorpsi (mg/g) a =  luas penutupan oleh 1 molekul sampel (197 x 10-20 m 2 ) Mr   =  massa molekul relatif metilen biru
(320,5   g/mol)
Percobaan  diulangi  untuk  variasi  pengadukan (110  rpm,  130  rpm  dan  150  rpm)  dan  waktu kontak (60 menit, 90 menit dan 120 menit).
Penentuan kinetika adsorpsi pada penelitian ini  dilakukan  dengan  variasi  waktu  kontaknya adalah 80 menit, 90 menit, 100 menit,110 menit, 120  menit,  130  menit,  140  menit,  150  menit, dan  160  menit.  Larutan  metilen  biru  yang digunakan  pada  analisis  optimasi  waktu  kontak ini  adalah  30  ppm.  Berat  kulit  durian  yang
Senyawa Komposisi (%) Karbon 57,42 Oksigen 31,94 Hidrogen 1,13 Nitrogen 8,41 Sulfur 1,10
digunakan  adalah  0,5  g  dengan  ukuran  kulit durian 50-60 mesh.

## Hasil dan Pembahasan Penentuan Gugus Fungsi Kulit Durian
Pengujian  FTIR  dilakukan  untuk  melihat dan  mendeteksi  gugus-gugus  fungsi  senyawa organik  pada  sampel.  Hasil  pengujian  FTIR sampel  karbon  aktif  sebelum    dan  setelah aktivasi KOH 2% dapat dilihat pada Gambar 1.
(a)

## (b)
Gambar  1  (a).  Hasil  Analisis  FTIR  pada  Karbon Aktif  Kulit  Durian  Sebelum  Aktivasi,  1(b).  Hasil Analisis  FTIR  pada  Karbon  Aktif  Kulit  Durian Setelah Aktivasi KOH 2%.
Dari  gambar  1(a)  dapat  dilihat  bahwa Spektrum  FTIR  karbon  aktif  dari  kulit  durian yang  tidak  diaktivasi  menunjukkan  adanya vibrasi  gugus  fungsi  O–H,  C-H,  C-C  dan  C=C dari senyawa aromatik yang ditunjukkan dengan adanya  pita  serapan  di  daerah  panjang gelombang 455.2 cm -1 - 3402.43 cm -1 .
Dari  gambar  1(b)  dapat  dilihat  bahwa spektrum  FTIR  pada  karbon  aktif    yang diaktivasi  dengan  KOH  2%  terjadi  perubahan gugus fungsi yang ditunjukkan dengan terbentuknya  pita  C=C  aromatik  di  daerah panjang gelombang 1026.13 cm -1 - 1053.13 cm -1
dan perubahan  gugus  fungsi  C-H terjadi karena adanya  pergeseran  panjang  gelombang  dari
3402.43 cm -1 menjadi 3371.57 cm - 1.
Hasil  pengujian  FTIR  sampel  karbon  aktif sebelum    dan  setelah  aktivasi  NaOH  2%  dapat dilihat pada Gambar 2
(a)

## (b)
Gambar  2  (a).  Hasil  Analisis  FTIR  pada  Karbon Aktif  Kulit  Durian  Sebelum  Aktivasi  2  (b.  )Hasil Analisis  FTIR  pada  Karbon  Aktif  Kulit  Durian Setelah Aktivasi NaOH 2%.
Dari  gambar  2(a)  dapat  dilihat  bahwa Spektrum  FTIR  karbon  aktif  dari  kulit  durian yang  tidak  diaktivasi  menunjukkan  adanya vibrasi  gugus  fungsi  O–H,  C-H,  C-C  dan  C=C dari senyawa aromatik yang ditunjukkan dengan adanya  pita  serapan  di  daerah  panjang gelombang  466.77  cm -1 –  3371.57  cm -1 .  Pita lebar  dengan  intensitas  kuat  pada  daerah 3371.57  cm -1 menunjukkan  adanya  ikatan  O–H dan  C-H.  Pita  pada  daerah  1053.13  cm -1 menunjukkan adanya ikatan C=C aromatik, dan pada  daerah  466.77  cm -1 -  1400.32  cm -1 menunjukkan adanya ikatan C-C.
Dari  gambar  2(b)  dapat  dilihat  bahwa spektrum  FTIR  pada  karbon  aktif    yang diaktivasi  dengan  NaOH  2%  terjadi  perubahan gugus fungsi yang ditunjukkan dengan terbentuknya  pita  C=C  aromatik  di  daerah panjang gelombang 1323.17 cm -1 – 1400.32 cm - 1 dan  perubahan  gugus  fungsi  C-H  terjadi
karena  adanya  pergeseran  panjang  gelombang dari 3371.57 cm -1 menjadi 3394.72 cm -1
Aktivasi lebih lanjut menyebabkan hilangnya  gugus  karbonil  disusul  dengan terbentuknya  C=C  aromatic  [7],  yang  masing- masing  ditunjukkan  oleh  pergeseran  panjang gelombang gugus fungsi C-H dari  3402.43 cm -1 menjadi  3371.57  cm -1 dan  terbentuknya  pita  di daerah  panjang  gelombang  1026.13  cm -1 - 1053.13 cm -1.
Berdasarkan  pola  spektrum  FTIR    terlihat bahwa proses  aktivasi mempengaruhi intensitas serapan  di  daerah  panjang  gelombang  dan mengakibatkan  terjadinya  perubahan  struktur gugus  fungsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa struktur permukaan arang aktif masih mengandung  ikatan  C-O  dan  C-H  serta terbentuknya pita C=C aromatik, yang mengakibatkan berubahnya sifat karbon tersebut menjadi  lebih  polar  dibandingkan  dengan kondisi awalnya [6].

## Pengaruh  Waktu  Kontak  Dan  Kecepatan Pengadukan Terhadap Kapasitas Adsorpsi
Kapasitas  adsorpsi  adalah  salah  satu parameter  penentuan  karbon  aktif  yang  baik. Waktu kontak mempengaruhi kapasitas adsorpsi karena  waktu  kontak  merupakan  faktor  yang dapat  merefleksikan  kinetika  suatu  karbon aktif dalam berinteraksi dengan adsorbat [9].
Pengaruh  waktu  kontak  dan  kecepatan pengadukan  terhadap  kapasitas  adsorpsi  karbon aktif dengan aktivasi KOH dan NaOH berturut- turut  dapat dilihat pada gambar  3 dan gambar 4.
Gambar  3.  Pengaruh  Waktu  Kontak  dan Kecepatan  Pengadukan  Terhadap  Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif dengan Aktivator KOH.
Gambar  4.  Pengaruh  Waktu  Kontak  Dan Kecepatan  Pengadukan  Terhadap  Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif dengan Aktivator NaOH.
Gambar  3  dan  gambar  4  menunjukkan kapasitas  adsorpsi  maksimum  dengan  aktivator KOH  dan  NaOH  berturut-turut  pada  kecepatan pengadukan  150  rpm  dan  waktu  kontak  90 menit  yaitu  sebesar  3,92  mg/g  dan  3,8  mg/g, Sedangkan kapasitas adsorpsi minimum dengan aktivator  KOH  dan  NaOH  berturut-turut  pada kecepatan  pengadukan  90  rpm  dan  waktu kontak  30  menit  yaitu  sebesar  3,  4  mg/g dan 3,16 mg/g.
Aktivator  KOH  lebih  baik  dan  efektif dibandingkan  aktivator  NaOH  dalam  memutus rantai  karbon  dari  senyawa  organik    pada  kulit durian  sehingga  meningkatkan  jumlah  unsur karbon selama proses aktivasi. Semakin banyak jumlah  karbon,  maka  semakin  banyak  pori  pori yang  bisa  terbentuk  untuk  menjerap  adsorbat dan akan meningkatkan kapasitas adsorpsi [2].
Dari hasil analisis yang dilakukan,
pengaruh  waktu  kontak  terhadap  kapasitas adsorpsi cenderung memiliki bentuk atau model yang  sama  pada  berbagai  variasi  kecepatan pengadukan.  kapasitas  adsorpsi  semakin  besar seiring  bertambahnya  waktu  kontak  dari  30  – 120  menit  pada  berbagai  variasi  kecepatan pengadukan. Secara umum perubahan  kapasitas adsorpsi  terbesar  terjadi  mulai  dari  waktu  30  - 90 menit sedangkan dari waktu 90  – 120 menit nilai  kapasitas  adsorpsi  cenderung  mendekati nilai  konstan.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  awal proses  adsorpsi,  pori  -  pori  karbon  aktif  masih terbebas  dari  partikel  adsorbat  dan  peluang partikel  adsorbat  untuk  terjerap  kedalam  pori  - pori  karbon  aktif  masih  sangat  besar  sehingga perubahan  kapasitas  adsorpsi  pada  tahap  awal adsorpsi cukup besar [9].
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya, karbon aktif kulit durian  memiliki diameter pori yaitu  sekitar  ±20  µm  [10].  Ini  menunjukkan bahwa  karbon  aktif  kulit  durian  memiliki diameter pori yang cukup besar jika dibandingkan  dengan  standard  karbon  aktif
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 30 60 90 120 Ka p a si ta s A d so rp si ( m g /g ) Waktu Kontak (menit) 90 rpm 110 rpm 130 rpm
150 rpm
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 30 60 90 120 Ka p a si ta s A d so rp si ( m g /g ) Waktu Kontak (menit) 90 rpm 110 rpm 130 rpm 150 rpm
komersial,  sehingga  proses  adsorpsi  sampai menuju kesetimbangan berlangsung cepat.

## Pengaruh  Waktu  Kontak  Dan  Kecepatan Pengadukan Terhadap Luas Permukaan
Penentuan  luas  permukaan  adsorben  kulit durian,  pertama  dilakukan  dengan  menentuan panjang  gelombang  maksimum  untuk  larutan metilen biru dengan menggunakan spektrofotometer  UV-Vis.  Pada  larutan  metilen biru  dengan  konsentrasi  30  ppm  dihasilkan panjang  gelombang  maksimum  pada  664    nm, yaitu  pada  absorbansi  maksimum.  Grafik konsentrasi  larutan  metilen  biru  terhadap absorbansi dapat dilihat pada gambar 5
Gambar  5.    Kurva  Kalibrasi  Larutan  Metilen Biru
Persamaan  regresi  kurva  standar  metilen biru  dinyatakan  sebagai  y  =  a  +  bx,  dengan  y adalah  absorbansi  dan  x  adalah  konsentrasi larutan  metilen  biru.  Korelasi  sempurna  jika nilai  R 2 mendekati  1.  Berdasarkan  data  dan perhitungan didapatkan persamaan regresi linier larutan standar metilen biru adalah y = 0.0306x - 0.0521dengan nilai R 2 = 0,9861. Harga R yang diperoleh mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi.
Gambar  6.  Pengaruh  Waktu  Kontak  dan
Kecepatan Pengadukan terhadap Luas Permukaan  Karbon  Aktif  dengan  Aktivator KOH. Gambar  7.  Pengaruh  Waktu  Kontak  Dan Kecepatan Pengadukan Terhadap Luas Permukaan  Karbon  Aktif  dengan  Aktivator
NaOH.
Pengaruh  Waktu  Kontak  dan  Kecepatan Pengadukan  terhadap  Luas  Permukaan  Karbon Aktif  dengan  Aktivator  KOH  dan  NaOH berturut-turut    dapat  dilihat  pada  gambar  6  dan gambar  7.  Gambar    6  dan  gambar  7 menunjukkan luas permukaan maksimum dengan  aktivasi  KOH  dan  NaOH  berturut-turut pada kecepatan pengadukan 130 rpm dan waktu kontak 120 menit yaitu sebesar  1785,263  m 2 /g dan  1730,332  m 2 /g,  sedangkan  luas  permukaan minimum  dengan  aktivasi  KOH  dan  NaOH berturut-turut  pada  kecepatan  pengadukan  90 rpm  dan  waktu  kontak  30  menit  yaitu  sebesar 1556,383 m 2 /g. dan 1446,521 m 2 /g. Aktivator KOH menghasilkan rasio volume mikropori/volume  total  pori  lebih  besar  dari pada aktivator NaOH pada rasio activating agent :sampel  yang  sama.   Pembentukan  pori- pori
ini akan memperbesar luas
permukaan karbon aktif yang diperoleh sehingga  efisiensi  adsorpsinya  pun  akan meningkat [12].
Aktivasi  kimia  dengan  KOH  melibatkan  reaksi kimia sebagai berikut:
4KOH  + C           4K + CO 2 + 2H 2 O ………….   (3) 6KOH + 2C            2K + 3H 2 + 2K 2 CO 3 ………    (4) 4 KOH +  2CO 2 2K 2 CO 3 + 2H 2 O ………..    (5)
Reaksi di atas juga mengeluarkan air yang terjebak  pada  rongga  karbon  karena  KOH merupakan dehydrating agent /bersifat mendehidrasi,  sehingga  panas  yang  digunakan akan  semakin  efektif  dalam  pembentukan  pori- pori  baru  dan  permukaan  karbon  aktif  akan semakin luas [12].
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini    karbon aktif  kulit  durian    memiliki  luas  permukaan maksimum 1785,263 m 2 /g. Standard
karakteristik  adsorben,  adsorben  yang  baik  dan dapat  dipergunakan  untuk  jenis Powdered
y = 0,0306x - 0,0521 R² = 0,9861 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Ab so rb a n si Konsentrasi (ppm) Kurva Standar Linear (Kurva Standar) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 90 110 130 150 L u a s Pe rm u k a a n ( m 2 /g ) Kecepatan Pengadukan (rpm) 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit
1900 2000 2100 2200 2300 2400 90 rpm 110 rpm 130 rpm 150 rpm Lu a s Per m u k a a n ( m 2 /g ) Kecepatan Pengadukan (rpm) 30 menit 60 menit 90 menit 120 menit
Activatid  Carbon (PAC)  harus  memiliki  luas permukaan  800  m 2 /g  –  1800  m 2 /g.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  luas  permukaan adsorben  yang  diperoleh  telah  sesuai  dengan nilai luas permukaan adsorben komersil [12].

## Kinetika Adsorpsi
Penentuan kinetika adsorpsi pada penelitian ini  dilakukan  dengan  variasi  waktu  kontaknya adalah 0 - 220 menit. Larutan metilen biru yang digunakan  pada  analisis  penentuan    waktu kontak  maksimum  ini  adalah  30  ppm.  Berat kulit durian  kulit durian  yang digunakan adalah 0,5  g  dengan  ukuran  kulit  durian  50-60  mesh. Dari data yang diperoleh dapat dibuat hubungan antara waktu kontak dengan konsentrasi metilen biru  yang  teradsorpsi  dari  larutan  metilen  biru, seperti yang disajikan pada Gambar 8
Gambar 8. Persentase Adsorpsi dengan Konsentrasi  Larutan  30  ppm  pada  Ukuran  Kulit durian  50-60  mesh  serta  Kecepatan  Pengadukan 130 rpm.
Data  kinetika  adsorpsi  diperoleh  secara empiris  dengan  menggunakan  model  pseudo orde satu dan pseudo orde dua. Pengujian model kesetimbangan  dilakukan  untuk  menentukan model  kesetimbangan  yang  sesuai  digunakan pada suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan  tergantung  pada  harga  koefisien korelasi (R 2 ). Model kesetimbangan yang cocok adalah  model  kesetimbangan  dengan  harga  R 2 yang lebih tinggi atau mendekati 1 [12]. Adapun persamaan  pseudo  orde  satu  dan  orde  dua tersebut  berturut-turut  dapat  dilihat  sebagai berikut :
(  ) ……………………....(6)
(     ) …………………..(7)
Koefisien  korelasi,  diperoleh  dengan  cara melakukan  plot  data  kapasitas  adsorpsi  (q t ) terhadap waktu dengan menggunakan
persamaan  di  atas,  sehingga  diperoleh  grafik seperti Gambar 9 dan 10
Gambar  9.  Pemodelan  Pseudo  Orde  Satu  pada Konsentrasi  Larutam  Metilen  Biru  30  ppm  dan Kecepatan Pengadukan 130 rpm.
Gambar  10.  Pemodelan  Pseudo  Orde  Dua  pada Konsentrasi  Larutam  Metilen  Biru  30  ppm  dan Kecepatan Pengadukan 130 rpm.
Nilai  koefisien  korelasi  (R 2 )  orde  dua  lebih mendekati  angka  satu  (1)  dibandingkan  dengan orde  satu.  Jika  harga  R 2 pada  pseudo  orde  satu lebih besar dan  mendekati  nilai 1 dari harga  R 2 pada pseudo orde dua maka adsorpsi melibatkan reaksi fisika dan jika harga R 2 pada pseudo orde dua lebih besar dan mendekati nilai 1 dari harga R 2 pada  pseudo  orde  satu  maka  adsorpsi melibatkan reaksi kimia. Data laju adsorpsi pada penelitiaan  ini  menunjukkan  bahwa  pemodelan pseudo  orde  dua  menyajikan  model  laju adsorpsi yang lebih presentatif, persamaan orde dua  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  adsorpsi melibatkan  proses  kimia  antara  adsorben  dan adsorbat [3].

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian dan
pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa karbon  aktif  dengan  aktivator  KOH  dengan kapasitas  adsorpsi  maksimum  3,92  mg/g  dan luas  permukaan  maksimum  1785,263  m 2 /g memiliki  daya  serap  yang  lebih  baik  untuk menyerap  metilen  biru  dibandingkan  karbon aktif  dengan  aktivator  NaOH  dengan  kapasitas
y = 0.0306x - 0.0521 R² = 0.9861 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Ab so rb a n si Konsentrasi (ppm) Kurva Standar Linear (Kurva Standar) y = 10,579x + 0,4023 R² = 0,8082 0,4700 0,6700 0,8700 1,0700 1,2700 1,4700 1,6700 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 1 /q t (g /m g ) 1/t (menit -1 ) Metilen Biru Linear (Metilen Biru) y = 0,4318x + 10,117 R² = 0,9934 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 t (m en it) t/qt (g.min/mg) Metilen Biru Linear (Metilen Biru)
adsorpsi  maksimum  adalah  3,8  mg/g  dan  luas permukaan  maksimum  1732,345  m 2 /g.  Karbon aktif  dengan  aktivator  KOH  dan  NaOH memiliki  luas  permukaan  maksimum  masing masing adalah 1785,263 m 2 /g dan 1732.345 m 2 /g  dan  telah  memenuhi  standar  untuk  luas permukaan  adsorben  komersial.  Pemodelan pseudo  orde  dua  menyajikan  model  laju adsorpsi  yang  lebih  presentatif  terhadap  data adsorpsi pada penelitian ini, persamaan orde dua didasarkan  pada  asumsi  bahwa  adsorpsi melibatkan  proses  kimia  antara  adsorben  dan adsorbat.

## Daftar Pustaka
[1] A.  Shende,  Effect  Of  Contact  Time  On
Adsorption  Of  Nitrates  And  Phosphates, International Journal of Advanced Technology in Engineering and
Science,Volume  No.02, Issue No. 07, July. 2014.
[2] A.  Monge,  Insight  Into  Hydroxides- Activated  Coals:  Chemical  or  Physical Activation, International Journal of Colloid and  Interface  Science  318  (2008)  35– 41.2008.
[3] B.  Agarwal,  P.  Sengupta,  Equilibrium, Kinetic  and  Thermodynamic  Studies  of Simultaneous  Co-Adsorptive  Removal  of Phenol  and  Cyanide  Using  Chitosan,
International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical  Engineering  Vol:7,  No:11, 2013.
[4] Chandra,  Adsorption  Of  Basic  Dye  Onto Activated  Carbon  Prepared  From  Durian Shell:  Studies  Of  Adsorption  Equilibrium And Kinetics, Chemical Engineering
Journal 127 (2007) 121–129. 2006.
[5] Drastinawati,
Pengaruh
Kecepatan
Pengadukan  dan  Temperatur  terhadap Konstanta Kecepatan Adsorpsi Cu 2+ dengan Arang Aktif Cangkang Sawit Sisa Pembuatan  Asap  Cair,  Jurusan  Teknik Kimia, Universitas Riau,
Jurnal Teknobiologi, IV(1) 2013: 47 – 53. 2013.
[6] G.  Pari,  K.  Sofyan,  Pengaruh  Lama Aktivasi  Terhadap  Struktur  Kimia  Dan Mutu  Arang  Aktif  Serbu,  Jurnal  Teknik Pomits  Vol.  2,  No.  1,  (2013)  ISSN:  2337-
3539 (2301-9271 Print), 2013.
[7] Hamdaoui, M Chiha, Removal of Methylene  Blue  from  Aqueous  Solutions by Wheat Bran, Acta Chim, 54 : 407– 418, 2006.
[8] Hameed,  K.Y.  Foo,  Textural    Porosity, Surface    Chemistry    And    Adsorptive Properties    Of    Durian    Shell  Derived
Activated    Carbon    Prepared    By Microwave    Assisted    NaOH    Activation, Chemical  Engineering  Journal  187  (2012) 53–622012.
[9] I. Safrianti, N. Wahyuni, Adsorpsi Timbal (II)  oleh  Selulosa  Limbah  Jerami  Padi Teraktivasi  Asam  Nitrat  :  Pengaruh  pH dan Waktu Kontak, ISSN 2303-1077, Vol. 1 No. 1 (2012). hal: 1-7.
[10] Kartini,  A  Netty,  Analisis  Variasi  Waktu dan  Kecepatan  Pengadukan  pada  Proses Adsorbsi  Logam    Berat  dengan  Arang Aktif,  INFO TEKNIK, Volume 12 No. 1, Juli 2011.
[11] M.  Saber  Tehrani,  Removal  of  Lead  Ions from  Wastewater  Using  Functionalized Multiwalled  Carbon  Nanotubes  with Tris(2-Aminoethyl)  Amine,  Journal  of Environmental  Protection,  2013,  4,  529- 536.
[12] Tan,  Hameed,  Ahmad,  Equilibrium  And Kinetic  Studies  On  Basic  Dye  Adsorption By  Oil  Palm  Fibre  Activated  Carbon, Chemical  Engineering  Journal  127  (2007) 111–119.
[13] T.  George,  L.  Burton  Franklin,  Stensel David, Wastewater Engineering Treatment and  Reuse,  Fourth  Edition.  McGraw-Hill Companies, Inc. 2003, hal. 1138
[14] W.  Mahatmanti,    Optimalisasi  Olahan Buah  Durian  Sebagai  Produk  Alternatif Dalam  Usaha  Agrowisata  Durian,  Prodi Kimia, Jurusan Kimia FMIPA, Universitas
Negeri Semarang.